Siebzelicter Abschnitt. HöIzlt. ^Schluss., 9S3 



strahlen, jene iiiiliT (Ilt Lupe als Iiollc l'ünklilicii zeigend dii- im Kiühliulz«? 

 der Jahresringe olt einfache Reihen Ijilden, sonst glcichniässig zerstreut 

 erscheinen). Im Längssrhnilt kaum >nadelrissig<, glanzlos, auf der Ua- 

 diallläche mit malten Huerstreifchen. — Sehr hart, schwer und dicht 

 (spec. Lufttrockengewicht 0,88—1,03), sehr fest, äusserst schwerspaltig, 

 stark schwindend, doch gut zu politiren. 



Mikroskopischer Charakter. Gefiisse zahlreich, im .Milt<,'l etwa 

 68 per mm'^, meist einzeln, 0,025 — 0,10 mm weit, mit leiterfürmig durch- 

 brochenen Gliedern (an den schräg gestellten Endflächen dieser bis 40, 

 oft >gegabelte^^ Spangen), mit ziemlich spärlichen kreisrunden, kleinpo- 

 rigen Hoftüpfeln, gegen Strangparenchym und Markstrahlen mit nur 

 schwach oder kaum behüften, quer-elliptischen Tüpfeln, ohne Thyllen. 

 Markstrahlen zweierlei: einschichtige, meist 2 — 10 Zellen (0,09 — 0,6ö mm; 

 hohe und (mindestens in ihrem mittleren Theilej zwei- bis dreischichtige, 

 0,24 — 0,80 mm hohe. Zellen aller Markstrahlen dickwandig; die der 

 einschichtigen (und der einschichtigen Kanten beziehentlich Strecken der 

 mehrschichtigen) 27 — 67 u. hoch und 5 — lOu. breit, im Radialschnitt 

 kurz (hier bis ömal hüher als breit), auf den Tangentialwänden reich- 

 lichst getüpfelt; die der mehrschichtigen 5 — 21 <i weit, im Tangential- 

 schnitt rund, im Radialschnitt länger als die ersteren. Dickwandige Faser - 

 tracheiden, bis 22 jx breit, als Grundmasse. Strangparenchym vereinzelt 

 an den Gefässen und ausserdem ziemlich reichlich in der Grundmasse 

 zerstreut, mit bis 0,13 mm langen und meist nicht über 14 «x weiten 

 Zellen. Elemente des Kernholzes mit gebräunten Wänden; in vielen 

 Zellen der Markstrahlen und des Strangparenchyms , sowie in Gefässen 

 hier auch brauner Inhalt. 



Wird zu Drechslerwaaren, Radkämmen, Schuhstiften u. dgl. ver- 

 arbeitet. 



84) Das Holz des Rothen Hartriegels. 



Der Rothe Hartriegel, Conias saiigui)tca L., bewohnt Europa und 

 Westasien. 



Holz röthlichweiss, ohne gefärbten Kern, mit deutlichen 'in den 

 Spätholzzonen dunkleren Jahresringen, doch erst unter der Lupe kennt- 

 lichen Gefässen und Markstrahlen. Im Längsschnitt kaum nadelrissig, 

 etwas glänzend, auf der Radiallläche mit feinen Jahresringgrenzen und 

 rnthlichen (Juerstreifchen 'Markstrahlen). — Sehr hart, etwas weniger 

 schwer und dicht als das Holz der Kornelkirsche (spec. Lufltrocken- 

 gewicht 0,77 — 0,81), fest und zäh, äusserst schwerspaltig, stark schwin- 

 dend, gerbstolThaltig. 



